— B '= 
nemusí. Amalgam dobře vytlačený obsahuje pak. asi 2 díly zlata a 4 díl rtuti ; čím míň 
se vytlačí, tím míň zlata v poměru obsahuje a tím slaběji zlatí. Rtuť zbytečná, která 
se při vytlačování amalgamu vyloučí; obsahuje; také, ještě“ částečkuszlata, a potřebuje se 
z té příčiny buď zas na nový amalgám, raneb i na slabé. pozlace 
Předmět bronzóvý se mejlépe ma“ uhlí“ dřevěném slabě vypálí, pak na vzduchu 
zponenáhla ochladí a konečně mořidly kyselými k pozlacení připraví. První mořidlo 
(Vorbeize) je rozředěná kyselinay siřková (na 1 část ;kyšeliny as 9 částí vody) ; do té 
se předmět bronzový ponoří, aby se veškeren kysličník z něho odstranil. Druhé mořidlo 
(Schnellbeize) je buď čistá kyselina dusičná (Salpetersáure — 36 stupňů dle Beaumé), 
aneb směs z 1 části silné kyseliny sirkóvé a 2 částí obyčejné kyseliny dusičné; do 
tohoto. mořidla se bronz jen na okamžení namočí, pak dobře vodou oplákne a drtinami 
odrhne. Mořením obdrží předmět bronzový pěknou barvu a zároveň povrch jeho trochu 
zdraslaví, tak že na něm: pak amalgam lépe drží; nežli 1a' kovu hladkém. 
Při druhém moření se může potřebovat i směs z 11 částí dusičné kyseliny a 1 
části šňupavého tabáku; ta prý výborně působí, * Nyní se připraví voda“ portufovací 
(Ouickwasser); 410 lotů čisté rtuti se nechá totiž za studena v 14 lotech kyseliny 
dusičné (36 stupňů dle Beaumé silné) rozpustit, a k tomu roztoku se přidá 1% liber čisté 
(dešťové) vody. id 
Škrabací štětka mosazná, kterou se amalgam na bronz natírati má, omočí se nej- 
dříve v té vodě portuťovací a na to teprva v amalgamu na misce nepolévané položeném ; 
tím na ní trochu amalgamu uvázne, který se pak po povrchu bronzovém dobře rozšíří. 
Broiiz ámaloamem natřený se čistou vodou oplákně a osuší, pak se vypaluje Cab- 
rauchen) na řeřavém uhlí, aby rtuť z amalgamu prchla. Kdyby se zdálo pozlačení slabé, 
může se natírání amalgamu opakovat; při tom však dlužno vodu portuťovací“ trochem 
kyseliny dusičné zostřit. Někdy se předmět bronzový třeba třikrát natírá a vypaluje, kn 
se pak říká, že je dvakrát neb třikráť pozlacen. 
K odkouření rtuli klade se věc 'poamalgamovaná na řeřavé uhlí v malé plechové 
pece; když je dosti zahřáta, vyndá se kleštěmi a vloží sé do levé ruky, která je k tomu 
konci tlustou vycpanou rukavicí opatřena; téď se amálgam štětkou škrabací všude' stejně 
rozšiřuje. ' Když se to stalo, dá se předmět poamalgamovaný opět na uhlí a zahřívá se 
zvolna, až všecka rtuť uprchne. Že je rtuť odpuzena, pozná se podlé šumu; ktérý 
kapka vody spůsobí, když se na kov pustí. MO PANE l 
'Po odpuzení rtuti se předmět pozlacený oplákne, pak (nemá-li se ještě: skántání. 
gamovat) hrubou štětkou moósaznou oškrábe, opět oplákne a konečně drtihami odrhné. 
Má-li se celá plocha pozlacená lesknout, leští se krevelém (Blutstéin) :do' vody 
s octem smíchané namočeným; pak se vodou omeje, měkkým plátnem olře, a konečně ma 
uhlí slabě zahřěje, aby se všečka voda vytratila. 
“ Má-li být čelá plocha mdďlá (matt, bez lesku), musí se midléž (mattiren) ; to se děje 
takto. V kelímku se nechá směs z 8 částek sanylru, 7 částek kuchynské soli a 5 "částek 
kamence s trochém vody róztopit; tén roztok se ma věc pozlacenou natře, a tato pak 
visíČ na drátě železném na ohni zahřívá; když se vrstva soli ma“ zlatém povrchu doko- 
nale !roztopila, Tamočí še celý horký předmět rychle do studéné vody, čímž se'sůl roz- 
topená odlóupne. K ouplnému očištění st protáhne věc“ Pozlacená rozředěnou kýselinou © 
dusičnou, "pak čistou Vodou oplálné "4 měkkým plátém oté. 
